标题：镀铝锌板
概述
镀铝锌钢板是BIEC International Inc.公司的注册商标，是BIEC公司的世界专利的一种。目前全球22个国家31个钢厂从BIEC International公司得到生产技术和许可，在生产镀铝锌钢板，表面镀层为55%的铝锌合金。镀铝锌钢板从1972年进入实用阶段以来全球累计产量达到2,400万吨，目前的年产量为300万吨左右。  [1]镀铝锌钢板30 ～ 35%的产品彩凃后用于建筑的顶棚、墙壁等方面。镀铝锌钢板除了作为BIEC公司的一种商标外，也以BIEC公司注册并许可的以下产品：
CINCALUM ZALUTITE
ALGAFORT ZINC-ALUM
ALUZINC ZINCALIT
ALUZINK ZINCCALUME
CINCALUM ZINTRO-ALUM
GALVALUME 
镀铝锌钢板表面呈特有的光滑、平坦和华丽的星花，基色为银白色。特殊的镀层结构使其具有优良的耐腐蚀性。镀铝锌板正常使用寿命可达25a,耐热性很好,可用于315℃的高温环境;镀层与漆膜的附着力好,具有良好的加工性能,可以进行冲压、剪切、焊接等;表面导电性很好。
镀层成份按重量比率分别由55%的铝和43.4%的锌，1.6%的硅组成。镀铝锌钢板的生产工艺与镀锌刚板和镀铝板的工艺相似，是连续熔融镀层工艺。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板当双面暴露于同样的环境时与相同厚度的镀锌钢板相比具有更优越的耐腐蚀性。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板不仅具有良好的耐腐蚀性外，彩涂产品具有优秀的附着力和柔性。
镀铝锌钢板选用：
由于钢板受潮即会产生氧化锈蚀，故必须在表面加 上防腐保护层，一般采用的防腐镀层分为热浸镀锌Zn及热浸镀铝锌合金Al-Zn（铝锌合金成分为铝53%、锌43.5%及硅1.5%，简称55%Al-Zn）。资料显示，55%镀铝锌综合防腐能力为相同厚度镀锌的4倍。
根据国外经验规范，通用压型钢板（坑板）的基材防腐镀层应不少于热浸镀锌350g/㎡(Z35)或热浸镀铝锌185 g/㎡（AZ185）
而作为建筑结构冷轧型钢、楼板的最低热浸镀锌层Zinc/Galvanizing规格为275 g/㎡(Z27),沿海外露部件的要求为350g/㎡(Z35)。
镀铝锌钢板的特性：
热反射性：
镀铝锌钢板的热反射率很高，是镀锌钢板的两倍 ，人们经常用它来作隔热的材料。
耐热性：
铝锌合金钢板具有良好的耐热性，可以承受300多摄氏度的高温，与镀铝钢板的抗高温氧化性很类似，经常应用于 　烟囱管，烤箱、照明器和日光灯罩。耐腐蚀性：
镀铝锌钢卷的耐腐蚀性主要是因为铝，铝的保护功能。当锌受到磨损时，铝便形成一层致密的氧化铝，阻止耐腐蚀性物质进一步的腐蚀内部。
经济性：
因为55%AL-Zn的密度比Zn的密度小,所以在重量相同和镀金层厚度相同的情况下, 镀铝锌钢板比镀钢板的面积大3%以上。
易上漆
镀铝锌板和油漆之间具有优异的附着力，不需预处理和风化处理就可上漆。
镀铝锌钢板镀金层的涂料附着力较为优秀，因此未经Weathering等前处理，也可以直接在广告板和一般用板材上进行涂布。
耐久性 DURABILTY1. 湿润状试验试验条件 : 放置于相对湿度为100%×49 ±1 ℃的环境下，并检查表面变化。取样试验结果附着量镀金厚度钢板镀铝锌150g/㎡40μ（两面）经过35,300小时也没发生赤锈现象镀锌钢板275g/㎡40μ（两面）在6,000小时以前发生赤锈现象试验条件： 烟雾×55 ℃环境下放置22小时然后进行2小时干燥处理 …1 CycleAfter 22 daysAfter 75 daysAfter 116 days赤锈 (%)外观赤锈 (%)外观赤锈 (%)外观镀锌钢板1断面发生
赤锈100-100-Al 镀金钢板0断面发生
赤锈10断面发生
赤锈20断面和弯曲处发生
赤锈钢板镀铝锌0表面 Bright0表面 Dark0断面发生
赤锈2. 盐水喷雾试验试验方法 : 以ASTM B117-73为准取样附着量赤锈开始发生时间附着量镀金厚度钢板镀铝锌150g/㎡40μ（两面）5,500 Hr镀锌钢板275g/㎡40μ（两面）300 Hr3. 锌铝合金钢板生产配置生产规格厚度(㎜)0.35 ~ 2.3宽度 (㎜)600 ~ 1,270长度(㎜)600 ~ 5,000单重(Max)12 吨钢卷内径 (㎜)508镀金附着量AI-Zn合金 镀金附着量镀金厚度μ100 g/㎡26150㎡40200㎡52镀金附着量- 钝化处理- 耐指纹剂处理 （电镀洁净）- 润滑油 -- 着色树脂钢板 (Cleanlume)镀铝锌- 润滑锌铝合金钢板 - 铝锌合金透明板彩涂4. 室外暴光试验（经13年）取样样本- 钢板 (附着量 150g/㎡)Unilume (Coating 150g/㎡)- 镀锌钢板 (附着量 275g/㎡)Galvanized (Coating 275g/㎡)镀铝锌加工性钢板具有类似于镀锌钢板的优秀的造型及加工性，尤其在钢板上很少出现加工部位裂纹，其加工部位耐久性较为出色。镀铝锌耐热性镀铝锌钢板的耐热性远优于镀锌钢板，具有类似于AI镀金钢板的特点。
- 镀锌钢板 :在高温建议不要超过230 ℃，超过250 ℃将会变色。
- 镀铝锌钢板 :在长期使用在315 ℃左右的环境下也不变色，也可以短时间使用在370 ℃左右的环境。1. 在高温下的防腐蚀性能比较分析- 在480℃~540 ℃温度范围内，镀铝锌钢板- 在590 ℃~650 ℃温度范围内，<a>钢板=Al镀金钢板- 在700 ℃以上温度范围内，钢板>Al镀金钢板镀铝锌镀铝锌焊接性1. Spot Welding 条件厚度 (t)重压 (㎏)冷却时间
(Cycle=1/60 sec.)焊接电流电极TIP直径(m)电流 (KA)通电时间维持时间0.410045.010304.50.515045.410305.00.620045.710305.00.820047.010305.01.025068.014406.351.125068.214406.351.530069.014406.35※ 范例 :1 差动前电流 ;4KA,通电时间 ;8 CYCLE,SQUEEZE TIME ;40 CYCLE(时间 :CYCLE)2. Seam Welding 条件材料厚度电极面径电极厚度重压
Pressure:㎏电流
Current :AWelding time ⌒1/60 sec焊接速度
㎜/min加热冷却0.412.7R9.5330014,500221,5000.612.7R9.5340016,000321,5000.86.35R12.745021,500421,5001.26.35R12.750022,000421,500※与连续电流相比，使用断续电流为好。热反射性钢板的热反射性比锌镀钢板约高出两倍，因此将未经涂布的产品使用在屋顶及隔墙板材时，可以得到较好的节省能源的效果。镀铝锌材料热传导AI 镀金钢板40钢板镀铝锌65锌镀钢板120耐火水泥150涂布性在镀锌钢板上涂布时，首先要进行一定的WEATHERING或前处理，但钢板镀金层的涂料附着力较为优秀，因此未经Weathering等前处理，也可以直接在广告板和一般用板材上进行涂布。镀铝锌生产规格
生产能力ton/年厚度(mm)thickness0.35~2.3宽度(mm)width600~1,270长度(mm)length600~5,000单重(ton)unit coil weight12钢卷内径(mm)coil inner diameter508 / 610镀金附着量AI·Zn合金镀层附着量(g/㎡)镀金厚度 (m)100261504020052后处理- 钝化处理 Chromated
- 耐指纹剂处理 Anti-finger printed
- 涂油处理 Oiled
镀铝锌钢板的应用领域机电电脑机壳、通讯器材、电箱、电柜等； 电器用品烤炉、洗衣机、电冰箱、除湿机、录影机、热水器等； 建筑材料楼承板、天花板、阳台、仓库、屋顶、隔间、墙壁； 运输工业车体内部配板、巴士及卡车后座配板、输送系统、油箱等； 农业设备大型谷仓、收藏室、温室、农业用干燥机、水槽、饲养器等； 家具及其他自动贩卖机、娱乐机器、烟囱管、办公设备、车库等。
镀铝锌板的应用：
建筑：屋顶、墙壁、车库、隔音墙、管道和组合式房屋等 　
汽车：消声器、排气管、雨刷附件、燃料箱、货车箱 等 　
家电：冰箱背板、煤气炉、空调机、电子微波炉、LCD边框、CRT防爆带、LED背光源、电气柜等 　 农用：猪舍、鸡舍、粮仓、温室用管道等 　
其它： 断热保温盖、热交换器、干燥器、温水器等